PLO 5i5 



de métal, et par conséquent, lorsqu'on en retire 70, il n'y 

 en auroit que 1 2 de perdus , ce qui est un minimum dans une 

 opération de ce genre. 



La consommation pour loo quintaux (du pays) de minerai, 

 est de 48 à 5o pieds cubes (du Rhin) de coke. 



Les minerais moins riches, et ce sont des schlichs prove- 

 nant des laveries et qui ne tiennent quelquefois que 35 p. "/^ 

 de plomb, sont fondus dans cette usine également avec du 

 coke, mais dans des fourneaux beaucoup plus élevés que les 

 précédens, dont ils conservent d'ailleurs toutes les autres di- 

 menisions : leur hauteur, qu'on avoit d'abord portée à 20 

 pieds du Rhin , est maintenant réduite à 1 2 , qu'on a reconnu 

 pour être la plus avantageuse. 11 n'y a qu'une tuyère, un 

 bassin d'avant-foyer, etc. Le mélange ou lit de fusion se com- 

 pose de 100 quint, (de Silésie) de schlich, 12 ou i5 quint, 

 de débris, crasses riches, etc., provenant des opérations pré- 

 cédentes; 8 ou 10 quint, de fonte de fer en grenailles; 24 

 quint, de scories d'affinage du fer, enfin de 100 à 120 quint, 

 de scories pauvres pour aider à la fusion. On conduit la fonte 

 avec lenteur, la tuyère demeurant peu brillante et le gueu- 

 lard obscur; on entretient toujours un nez de 10 à 12 pouces 

 de longueur. Il faut quarante heures pour fondre ces 100 

 quintaux de schlich, et l'on consomme de i5o à j55 pieds 

 cubes de coke La quantité des produits varie suivant la ri- 

 chesse du minerai. 



B) Fonte de la pralène avec addition de fer, dans le fourneau à 

 réverbère. (A Vienne [Isère], et à PouUaouen, en Bretagne.) 



Suivant M. Karsten , l'emploi du fourneau à réverbère pour 

 traiter le sulfure de plomb par le moyen du fer, est moins 

 avantageux que celui du fourneau à manche, et surtout lors- 

 qu'on ne peut employer que de la fonte de fer au lieu de 

 fer forgé. Cependant, ce que l'on voit se pratiquer en France 

 depuis plusieurs années, peut faire croire que ce désavantage 

 du fourneau à réverbère , où l'on se sert de la fonte comme 

 agent de décomposition de la galène, n'est pas aussi marqué 

 que l'assure le métallurgiste de Berlin. 



A Vienne, on fond dans un fourneau à réverbère, chauffé 

 à la houille, 20'/^ quintaux métr. de schlich de galène plus ou 



